644 



erfolgte dann aber plötzlich. Es wurde ferner Ba-Chabasit No. 31 

 dargestellt, indem Chabasit (Faröer) erst durch KCl -Lösung bei 

 100° in K-Chabasit übergeführt und letzterer dann mit BaCk- 

 Lösung bei 210° 144 Stunden lang behandelt wurde. Gleiche 

 Gewichtsmengen dieses Ba - Chabasits und natürlichen Analcims 

 wurden zusammengeschmolzen, und das Glas 426 Stunden mit 

 H 2 bei 200° — 210° behandelt; das Silicat hatte 13,10 pCt. 

 H2O aufgenommen. Nach einer weiteren 150 stündigen Behand- 

 lung bei 200° betrug der Hg - Gehalt 13,25 pCt., No. 32. 

 No. 33 giebt die Zusammensetzung eines Seebachits von Rich- 

 mond; zu Glas geschmolzen und dann 680 Stunden bei 220° 

 bis 230° mit H2O behandelt, betrug der Wassergehalt des Si- 

 licats 10.14 pCt. Eine weitere 150 stündige Behandlung bei 210° 

 führte keine Aenderung im H2O- Gehalt herbei. 



Es wurden 2 Theile Analcim und 1 Theil Leucit zusammen- 

 geschmolzen und dann das Glas 948 Stunden bei 210° — 220° 

 mit H 2 behandelt; der H 2 0-Gehalt des Silicats betrug 10,61 pCt. 

 Nach weiterer 150 stündiger Behandlung bei 200° — 210° betrug 

 der H2O -Gehalt 9,98 pCt., No. 34. Das Wasser reagirte nach 

 der Einwirkung stark alkalisch. 



Prehnit (Dumbarton), verglast und dann mit H2O 342 Stun- 

 den bei 210° — 220° behandelt, hatte 12.04pCt, aufgenommen; 

 eine weitere 150 stündige Behandlung bei 210° — 220° bewirkte 

 keine Aenderung im H2O - Gehalt. Die Zusammensetzung dieses 

 durch CO2 leicht zersetzbaren Silicats lässt sich recht gut durch 

 die Formel 2 CaO AI2O3 3 Si0 2 + 3 H 2 ausdrücken. 





No. 29. 



No. 30. 



No. 31. 



No. 32. 



No. 33. 



No. 34 



H 2 . . 



. 18,31 



16,03 



17,88 



13,25 



21.80 



9,98 



Si0 2 . . 



. 49.98 



48,49 



41,78 



48,47 



44,37 



53,57 



AI2O3 . 



. 20,52 



20,81 



16.05 



19,71 



21,37 



21,76 



CaO . . 



. 10,74 



4,98 







5,63 





K 2 . . 



. 0,45 



9.69 



0,40 





2,04 



8,13 



Na 2 . 









6,37 



4,79 



6,56 



BaO . . 







23,89 



12,20 









100 



100 



100 



100 



100 



100 



Abgesehen vom Versuch No. 23. bildeten sich in keinem 

 Fall (von No. 14 an) Krystalle. Aus diesen Versuchen ergiebt sich, 

 dass obige Methode. Silicat-Hydrate darzustellen, eine sehr brauch- 

 bare ist, namentlich dass die Herstellung gemischter Silicate, die 

 gleichzeitig mehrere starke Basen enthalten, gelingt, Zur Deu- 

 tung der Constitution von Silicaten sind aber gemischte Silicate 

 ganz besonders geeignet, Die Geschwindigkeit der Hydratation 



